Notizen. Il3 



Diamaats, ebenso wie die Silicate und Aluminate aufgelöst werden, während der Dia- 

 mant ungelöst bleibt. Alle Abscheidungen von Niederschlägen oder Ungelöstem ge- 

 schahen durch Decantiren, ohne Filtration, so dass nicht die geringste Spur von Unge- 

 löstem verloren gehen konnte. Die Operationen dauerten zwei Monate. 



Das gröblich zerkleinerte Eisen wurde mit reichlicher Menge Königswasser aufge- 

 schlossen, das Gelöste mit durch Salzsäure angesäuertem Wasser verdünnt, wobei ein 

 Niederschlag entstand, das Ungelöste noch zweimal kalt und einmal heiss mit Königs- 

 wasser behandelt, wobei fast das ganze Eisen mit Ausnahme weniger schwarzer, harter 

 Körner in Lösung ging; diese Körner wurden mit dem durch Wasser bewirkten Nieder- 

 schlag vereinigt im Wasserbad getrocknet, sodann möglichst fein zerrieben, mit fünf- 

 fachem Gewichte chlorsauren Kaliums innig gemengt und das Gemenge in fünf gleiche 

 Partien getheilt, deren jede nach und nach in einen Kolben eingetragen wurde, worin 

 sich das fünffache Gewicht rauchender Salpetersäure befand; nachdem jeder Kolben 

 einen Tag lang im Kalten stehen gelassen war, wurden die Kolben Tags darauf im 

 Wasserbade langsam auf 60" erwärmt bis die Chlorentwicklung ziemlich aufgehört 

 hatte und dann der Inhalt mit einem Ueberschuss von destillirtem Wasser verdünnt, 

 sorgfältig aus dem Kolben in ein grosses Gefäss übergeleert, das Ungelöste durch Decan- 

 tiren bis zum Verschwinden der sauren Reaction gew^aschen, getrocknet und noch drei- 

 mal in gleicher Weise mit chlorsaurem Kalium und rauchender Salpetersäure behandelt, 

 wonach der schliessliche Rückstand das für die Graphitsäure (Berthelot's Graphitoxyd) 

 aus Hochofengraphit charakteristische grünliche, blätterige Aussehen erhielt. 



Die so dargestellte Graphitsäure wurde in kleinen, durch aufgesetzte Trichter ge- 

 deckten Glasgefässen durch vorsichtiges Erhitzen bis über Rothglut verbrannt, wobei sie 

 sich ausserordentlich aufblähte und in ein kohliges, schwarzes Pulver (Pyrographitoxyd) 

 verwandelte. Nach dem Abkühlen wurde die kohlige Masse mit rauchender Salpeter- 

 säure befeuchtet, in ein Gemenge von rauchender Salpetersäure mit fünffacher Menge 

 von chlorsaurem Kalium eingetragen und wie oben behandelt; durch zweimalige Wieder- 

 holung dieser Operation war alles Kohlige zu Graphitsäure oxydirt, welche ihrerseits 

 durch viermalige Wiederholung der Verbrennung, Behandlung mit Salpetersäure und 

 chlorsaurem Kalium etc. zum Verschwinden gebracht wurde, wonach ein schliesslicher 

 Rückstand von einigen Milligramm eines weissen krystallinischen Pulvers übrig blieb, 

 das den Rubin ritzte und hochglänzende Theilchen enthielt. 



Dieses Pulver wurde im Platintiegel mit krystallisirteni Fluorammonium und 

 einigen Tropfen Schwefelsäure zur Zerstörung der Silicate einige Zeit hindurch heiss 

 digerirt, mit Wasser verdünnt, decantirt, der Rückstand getrocknet, mit etwas doppell 

 schwefelsaurem Kalium und Schwefelsäure zur Entfernung der Aluminate erhitzt und 

 dabei die Vorsicht gebraucht, Rothglut erst nach Austreiben der überschüssigen Schwefel- 

 säure eintreten zu lassen, um jeder Gefahr einer Oxydation des Diamants vorzubeugen. 



Im erkalteten Rückstand, welcher mit Wasser behandelt und decantirt wurde — 

 es verblieben etwa i — 2 Milligramm — hätte sich der Diamant finden müssen. Die eine 

 Hälfte des Rückstandes wurde in Begleitung eines kleinen, 4—5 Milligramm schweren 

 Capdiamanten als Indicator auf Platinblech über einer Lampe erhitzt; während der Cap- 

 diamant langsam verbrannte, blieb das krystallinische Pulver vollkommen unverändert. 

 Die andere Hälfte des Rückstandes wurde Herrn Fr i edel übergeben, ebenso wie der 

 ganz minimale Rückstand, welchen der eingangs erwähnte GraphitknoIIcn von i-i Gr. 

 nach Vornahme derselben Operationen (ausgenommen die Behandlung mit Königs- 

 wasser) hinterlassen hatte. 



